( 53o ) 



» Cet alliage se comporte sous le marteau de même que le premier. 

 L'état moléculaire de l'un et de l'autre se rapproche de celui des pépites 

 niagnétipolaires. Leur dureté est voisine de colle de l'apatite, mais un peu 

 inférieure. 



» Dans la fusion dont il vient d'être question, non-seulement du fer s'é- 

 tait partiellement oxydé, mais un peu de platine avait probablement dis- 

 paru en petites grenailles. Aussi, au lieu de calculer le fer allié par l'aug- 

 mentation de poids, était-il plus sûr de recourir à un dosage direct. 

 L'analyse qui a été faite au bureau d'essais de l'École des Mines, sur le 

 produit de la première opération, a donné : 



Fer ï6,87 



Platine 83, o5 



Total 99>92 



» La densité est de i5,66 pour le premier alliage et de i5,7o pour le se- 

 cond; la composition de ce dernier doit donc être très-voisine de celle qui 

 vient d'être doiuiée. Par leur proportion de fer et par leur densité, ces al- 

 liages se rapprochent beaucoup des pépites magnétipolaires natiuelies, 

 malgré la présence des métaux étrangers que celles-ci renferment (i). 



» Après avoir ainsi reproduit le platine magnétipolaire semblable à 

 celui que présente la nature, il convenait de voir comment se comportent 

 des alliages d'iuie teneur plus considérable en fer. 



» Des alliages de platine, riches en fer, ont déjà été préparés, il y a 

 longtemps, par Faraday et Stodart, mais ces savants ont passé sous silence 

 la manière dont les alliages qu'ils ont obtenus agissent sur le barreau 

 aimanté. 



» Un alliage où j'avais introduit, sur loo parties, 99 de fer et i de pla- 

 tine, après une fusion complète, tout en étant fortement magnétique, n'a 

 pas doinié de traces de polarité, même après avoir été étiré en barreau. 

 Deux autres alliages de platine contenant, l'iui 75 de fer, l'autre 5o pour 

 100 du même métal, se sont comportés à peu près do même (2). 



» J'ajouterai qu'un des alliages formés par Berthier contient i équiva- 



(1) De Kokschahow, ouvrage précité, tome V, p. 179-188. Dans <lcs grains niagnétiqrics 

 <le Nisclinc-Tagilsk, M. <le Miichin a trouvé 17,13 pour loo clans les grains de teinte noi- 

 râtre, et i5,88 pour ceux de teinte plus blanche. 



(2) Pour ces trois fusions au creuset, j'ai eu recours à l'obligeance île M. le L'-Colonel 

 Caron. 



